Os métodos para ensaio de índice de fusão (Melt Flow Index, MFI) em termoplásticos são equivalentes, porém não idênticos, uma vez que eles possuem alguns itens diferentes, especialmente quanto à execução do ensaio: Condições de ensaio nas medições MVR e MFR: As temperaturas de ensaio e os pesos de ensaio são definidos de maneiras diferentes para alguns polímeros nas normas ISO 1133 e ASTM D1238. Os volumes de alimentação recomendados para o polímero apresentam uma pequena diferença. A duração da fase de pré-aquecimento está definida na ISO 1133-1 com no mínimo 5 minutos, porém também pode ser de tempo bem maior. Na ASTM D1238, o tempo a partir da alimentação do polímero até o início da medição está definido com 7±0,5 minutos em uma faixa de tolerância estreita. O ponto de início do ensaio se encontra conforme as normas ISO na posição de pistão de 50 mm acima do dosador, enquanto este ponto está definido na ASTM D1238 com 46±2 mm. O ensaio de tipos de polímeros sensíveis quanto ao histórico de dependência do tempo e/ou da temperatura e/ou quanto à umidade (por ex. PBT, PET ou PA) está descrito na norma separada ISO 1133-2, enquanto a ASTM D1238 define para todos os tipos de polímeros a execução cronológica do ensaio com uma faixa de tolerância estreita. Na ISO 1133-1 cabe em grande parte ao operador definir intervalos de extrudados e/ou intervalos de medição adequados para a medição, enquanto a ASTM D1238 define de forma muito exata por meio de qual curso do pistão ou em qual intervalo de extrudado e com qual valor MFR e/ou valor MVR a medição deve ser feita.